139 
I (lonne 0 V 70() (16°) et II () V G(50 (10°). 
Cette différenoe se poursuit coima e on pent le voir pendant les expé- 
riences; l’électrode I donne un potentiel initial plus elevé que l’élec- 
trode 11. Poní- les doux, l’adjonction de gélatine produit une élévation 
importante; le remplaccment ultérieur par l’aeido pur provoque une 
diiuinution brusque pour L qui se trouve A, un potentiel tres élevé, mais 
n’interrompt pas la marche ascensionnelle de II que la gélatine avait a 
peine amenú a un potentiel plus élevé que le potentiel initial de 1. 
Si Fon compare ccs valeurs A. cellos de Taf'el (loe. cit., p. 7 10) on cons- 
tate que pour A = 0 A 07 la dilíeronce de potentiel est do 1 v .‘ír» ; la géla- 
tine améne A un potentiel beaucoup plus élevé 1 v f»í). 
Zinc. — L’électrode avait été recouverte de zinc par électrolyse pen- 
dant 30 m avec 0 A 3 (t = 30-40°) dans un bain contenant pour 125 cm :i 
1 gr. de SO'Zn et 4 gr. de C 2 0''(NH'‘) 2 ; le dépót était lnat et homo- 
gene. 
La courbe obtenue montre l’action de la gélatine; le potentiel de 
départ I v 44 monte aprés une heme a l v 40 et brusquement la gélatine 
l’éléve a 1 V S0, valeur qui représente bien ce qu’on peut attendre pour 
ce inétal qui d’aprés sa surtension se place un peu au-dessous du plomb. 
Guivrc . — Les oxpériences ont été plus nombreuses et ont donne 
nutre les résultats généraux observés avec les afutres métaux des résul- 
tats particnliers intéressants. 
Ijíi, courbe 1 de la figure 5 correspond A. une électrode cuivréc dans un 
bain de nitrato additionné de S0 4 H 2 et planée simplement dans lo creu- 
set de platine sans vase poreux. Detemps en temps, on siplionnait brus- 
(pxement le liquide pour le remplacer soit par de l’acide neuf (A) soit 
par de l’acide contenant de la gomine ou de la gélatine. 
Les irrégularités considérables observées dans cette expérience sont 
dues a l’absence de vase poreux car les courbes II et III obtenues avec 
vase poreux sont beaucoup plus réguliércs. Les potentiels atteints sont 
beaucoup plus élevés que ceux indiqués par Tafel (loe. cit.) qui pour une 
densité de eourant analogue donne l v 40 au plus, alors que la valeur 
atteinte, méme aprés 15 heures (courbe III), correspond A l v 56 et s’éléve 
par la gélatine A 1 V G5 sans que rien n’indique (¡ue le maximun soit 
atteiut. 
II était intéressant de voir si les élcct.rodes euivrées dans un bain 
contenant de la gélatine auraient des propriétés particulieres. 
Les courbes ci-jointes (fig. (1) ont été obtenues dans les mémes eondi- 
tions exjiéri mental es (A = 0 A 0G6 — t = 18-19° — vase poreux) avec 
des éleetrodes cuivrées dans le memo bain de nitrato aoidifié par HO'Ml 2 
contenant en outre pour Yi et Vil 0,3 pour cent de gélatine. Les élee- 
trodes IV et V étaient roses comme A l’ordinaire, VI et VII au contraire 
polios et brillantes avaient l’aspect connu du cuivrc obtenn dans ces 
